Weitere Mitteilungen über den neuen Typus der Moldawite. 239 
Analyse der Kegensburger Glaskugel: 
Angew . . . 0,9507 g 
SiO, 0.6479 „ = 68,15 "/o 
AlaO^ + Fe.Oj .... 0,0253 „ = 2,66 . 
MnO' . . .’ 0,0071 , = 0,69 „ 
CaO 0,1226 . = 12,85 . 
Mg^P^O, - „ = 0,00 „ 
Von Alkalien war qualitativ nur Na^ 0 nachweisbar , dessen 
Betrag sich aus der Differenz annähernd wie hei Kugel von Oher- 
kaunitz auf 15,5 ‘'/o berechnet. Abgesehen von dem viel höheren 
Kalkgehalt erscheinen die übrigen Bestandteile in Mengen , wie 
sie normale antike Gläser aufvveisen, auf welche durch den Fund 
in einem römischen Grab hingevviesen zu sein scheint. Von dem 
Bestand des mährischen Kügelchens unterscheidet sich die Regens- 
burger Glaskugel in jeder Beziehung, wie übrigens schon nach 
der Bestimmung des spezifischen Gewichts zu erwarten war. Nor- 
male antike Gläser zeigen nach Fehling etwa folgende Grenzwerte^ : 
SiO, 
. . . 64,25 
bis 
72,30 
Al, 0 , . . • . 
. . . . 0,57 
3,. 30 
Fe„0, . . . 
7! 
2,00 
MnO .... 
» 
2,32 
CaO . . . . , 
. . . . 3,04 
r 
8,56 
MgO. . . . , 
T 
1,44 
Na^O . . . . 
, . . . 13,79 
T. 
22,39 
Wenn auch, wie schon erwähnt, der Kalkgehalt der Regens- 
burger Kugel etwas außer der Reibe liegt, so halten sich die 
übrigen Bestandteile innerhalb der an unzweifelhaft künstlichen 
Gläsern festgestellten Grenzen, und auch das Verhalten der Regens- 
burger Kugel bei andauerndem Schmelzen beweist, daß es sich 
dabei um einen brauchbaren Glassatz handelt. 
Die Verhältnisse liegen nun zweifellos außerordentlich kom- 
pliziert: auf der einen Seite die Glaskugeln aus Böhmen und 
^lähren, z. T. aus prähistorischen Gräbern stammend , wohin sie 
offenbar als Schmuckgegenstände gelangt sind — dabei von einer 
Zusammensetzung , daß auch die hochentwickelte moderne Glas- 
industrie solche Gebilde wohl kaum hervorbringen könnte. Auf 
der anderen Seite die Regensburger Kugel aus einem römischen 
Grab mit einer chemischen Beschaffenheit, die fast ganz in den 
Rahmen normaler römischer Gläser fällt. Dabei, trotz der außer- 
ordentlich großen Unterschiede der chemischen Zusammensetzung 
— bei Oberkaunitz 45,75 '’/o SiOg gegen 27,75 ®/o CaO, in Regens- 
burg 6», 15 7oSi02 gegen 12,85 “/o CaO — , die so außerordentlich 
* H. v. Fehling, Handwörterbuch der Chemie. 1878. 3. p. 371. 
